— 116 — 

 torbidi e restano tali finché la proporzione di K 2 S0 4 non sia in- 

 feriore al 2 o 3 °/ , concludendo che: un po' di cromato è suf- 

 ficiente a modificare le proprietà ottiche del solfato ed un po' di 

 solfato basta per modificare le proprietà geometriche del cromato. 



I cristalli della miscela N. 4, studiati, presentano anch' essi 

 la conformazione di quelli notati da Mallard, poiché risultano es- 

 senzialmente dalla combinazione delle forme (HO), (Oli) (010), 

 sono tabulari secondo (010) ed opachi, ma sono le proprietà ot- 

 tiche che inclinano per una forma di passaggio dal solfato al cro- 

 mato, la quale otticamente va riferita al cromato, poiché geometrica- 

 mente non ho alcuna ragione per considerarli di cromato, come non 

 ne ho nessuna per ritenerli di solfato; e che poi è evidente che, 

 abbisogna una maggior quantità di solfato, per modificare le pro- 

 prietà geometriche del cromato, mentre una molto minore quan- 

 tità di questo, è sufficiente a modificare le proprietà ottiche del 

 solfato. 



Dall' esame degl' indici principali di refrazione risulta che, 

 tutti in generale, gì' indici calcolati sono minori dei misurati e 

 tanto gli uni che gli altri, seguono un accrescimento progressivo, 

 tale che, dagli indici del solfato si va a quelli del cromato e ciò 

 sempre in rapporto alla variazione della composizione chimica; 

 per lo che gì' indici principali di rifrazione dei cristalli di ogni 

 miscela sono tanto maggiori, quanto maggiore è la quantità di 

 cromato che entra nella stessa. Le loro differenze però s' invertono 

 in grandezza allorché nei cristalli cromato ve n' è almeno il 20 %, 

 difatti è: 



J3 — oc> y — $ 



forse sin da questo momento, in cui effettivamente la disegua- 

 glianza si verifica, ma non è questa la sola inversione che si av- 

 vera, poiché : 1' angolo degli assi ottici acuto .diviene ottuso per i 

 cristalli del N. 4, nel piano degli assi ottici, questi pur non va- 

 riando, s' inverte la bisettrice acuta che invece di coincidere col- 

 1' asse cristallografico b, va a disporsi secondo e, ed infine anche 

 la dispersione cromatica s' inverte, di modo che 1' angolo dei raggi 

 rossi diviene maggiore dell' angolo dei raggi bleu. 



Riferendosi però alla stessa bisettrice quella coincidente col- 

 1' asse b, il semiangolo vero degli assi ottici diminuisce col cre- 

 scere della percentuale di cromato nella miscela, per avere un 

 valore minimo allorché questa ha raggiunto il valore massimo. 

 I tre indici principali di rifrazione : oc < |3 < Y sono stati misurati 



